24 ^V- Guertlcr. 



ZweistofflcLMerunircii ohne weiteres entnehnien. in welcher Weise jede i^e- 

 gebene Le.uierung bei einer gewählten Temperatur ans verschiedenen flüs- 

 sigen oder krvstallinen Phasen aufgebaut ist . und daraus seine SchhiCi- 

 folgerungen auf die Kigenschafteii der betreffenden Legierung usw. ableiten. 



Mikrographie. 



Die meisten Legierungen werden duicli Zusammenschmelzen und 

 nachherige Krvstallisation aus dem Schmelzfluß gewonnen. Entspre- 

 chend den geschilderten Zustandsdiagrammen passieren diese Legierun- 

 gen i)ei ihrer KiTStallisation mehr oder weniger ausgedehnte Gebiete, 

 in welchen Krystalle verschiedener Zusammensetzung mit Schmelzen ver- 

 schiedener Zusammensetzung im Gleichgewichte sind. Selten vollzieht sich 

 die Krvstaüisation in einem einzigen Temperaturpunkte, wobei dann 

 immer die sich ausscheidenden Krystalle dieselbe Zusammensetzung haben, 

 wie die Schmelze. Lii idlgemeinen aber scheidet sich eine Krystallai't 

 zuerst aus und häufig folgt dann später die hinzutretende Krvstal- 

 lisation einer zweiten Art, oder die erst ausgeschiedene setzt sich mit der 

 Schmelze unter IJildung der zweiten um u. dgl.. es können ferner in- 

 nerhalb <U'S krystallisierten Zustandes noch zahlreiciie Keaktionen zwischen 

 den Krystallen sich voi'finden, und aus allen diesen Pi'ozessen resultiert dann 

 eine gewisse gesetzmäßige Anordnung der entstandenen Keaktionspro- 

 dukte in der erstarrten Legierung. Der Gefügeaufbau oder die Mikro- 

 struktuj- derselben gibt also ein Abbild der in der Legierung vorgegan- 

 genen Krystallisation und der l^msetzungserscheinungen: auf (irund einer 

 rationellen Betrachtung dieses Kleingefüges kann der Metallograph wie aus 

 den Lettern eines alten Palimpsestes die ganze Entstehungsgeschicht(> und 

 die lieihenfolge der Krystallisationen und Umsetzungen erkennen. 



In der Technik kommen auch noch viele andeie \'orgäiige in den 

 Legierungen in Fi-age. Legierungen werden geglüht, sie werden beim Guß 

 schnelle]- oder langsamer gekühlt, sie werden gewalzt, gehämmei't und auf 

 andere Weis(^ bearbeitet. Sie können mit (Jasen beladen gewesen sein 

 und diese in einem bestimmten Stadiiim wieder abgegeben haben. Alle diese 

 Erscheinungen lassen sich ebenfalls mit Hilfe des Mikrosko])es verfolgen, 

 und es hat sich heute bereits eine sehr vervollkommnete Lehre der Dia- 

 gnose der Ihi'rniischen und mechanischen \ orbehandlung metallischen 

 Materials mit Hilfe des Mikroskopes entwickelt. 



Konstitution der Legierungen und periodisches System der Elemente. 



Wie gesagt, dienen die Zustandsdiagi-amme dazu, eine allgemeine 

 (irundlage für die {'.etrachtung der Kigenschaften der Legierungen dar- 

 zustellen. Wir werden noch später darauf zu sprechen kommen, wie die 

 einzelnen l'j;j"'nsclialten mit dei' Konstil nlion vei-kniipft sind, liier sei noch 

 auf einen anderen l'nid<f ninizcwiesen. 



Ks wäre natiiilicli wiinschensweil , von ;ill den etwa 5000 binären 

 Legi(!rungen und ihn ungeheuer vielen Legierungen komplizierter Zu- 



